SULLA \i \i;\i'ii l E COMPATTA DJ \i ::'. I 



alveolare costituito da minutissimi cristalli perfettamente tra 

 miti ed identici a quelli precedentemente osservati nel residuo 

 insolubile, ottenuto trattando i frammenti della roccia con acido 

 cloridrico. 



Nei preparati però riesce molto meglio marcata La forma dei 

 cristallini che è prismatica, e si possono più facilmente constatare 

 col microscopio polarizzante le dilezioni delle estinzioni caratte- 

 ristici)» 1 delle sostanze trimetriche. 



Pertanto la roccia del filone Licone ha una costituzione affatto 

 simile a quella che il Prof. A. Oossa ha descritto per i nuclei 

 e le granulazioni di magnetite disseminate nella serpentina di 

 Verrayes (Ricerche microscopiche e chimiche su roccie <■ mine- 

 rai 7 d'Italia. Torino, 1881, pag. Ili»). 



Non è cosa troppo ardita l'ammettere che i nuclei e le gra- 

 nulazioni di magnetite aumentando di numero ed anastomizzan- 

 dosi tra loro possono cangiare le serpentine ricche di magnetite 

 in roccie che a prima vista presentano l'aspetto di un vero mi- 

 nerale metallico. 



Qualche cosa di analogo si è già osservato nelle pirrotiti 

 nichelifere della Valsesia studiate dal Prof. Cossa e dal Profes- 

 sore Stelzner. le quali, quantunque abbiano l'apparenza di un 

 vero minerale metallico , risultano invece costituite da peridotiti 

 completamente imbevute da pirrotite. 



Peso specifico della roccia. — Le determinazioni del peso 

 specifico eseguite sulla porzione della roccia priva di spalmature 

 di serpentino diedero i seguenti risultati : 



I con grammi 5. 9750 4. 728 a + 12° C. 



II » 4. 2355 4. 737 a + 13° » 



III » 5. 6535 4. 730 a + 13°. 5» 



Densità media: 4. 7:!. 



Composizione chimica del la roccia. — Porzione della roccia 

 ridotta in scheggie sottili venne immersa in una soluzione leg- 

 germente acida di solfato di rame e riscaldata per qualche tempo 

 alla temperatura di 50 gradi circa. Dopo il riscaldamento, e 

 nemmeno dopo parecchi giorni di contatto colla soluzione cuprica, 

 non ho potuto riscontrare traccia di rame ridotto. 



